CER 527 



même chose que le cerachates, comme le pense M. Delaunay, 

 (B.) 



CERIUM. ( Chim. ) En 1 804 , MM. Berzeluis et Hisinger ayant 

 analysé un minéral trouvé en 1760, dans la mine de cuivre de 

 Bastnaès , à Riddarehyttan en "VVestmanie, y reconnurent 

 l'oxide d'un nouveau métal qu'ils nommèrent cerium , d'après 

 le nom de Cérès donné à la planète découverte par M. Piazzi 

 en 1801. Le minéral d'où le cerium avoit été extrait, futappelé 

 cérite. 



Peu de temps après le travail de MM. Berzelius et Hisinger , 

 Klaproth retira l'oxide de cerium de sa mine, et le considéra, 

 ainsi queYyttria, comme faisant le passage des terres aux oxides 

 métalliques; il l'appela ocliroïte. Enfin, M. Vauquelin fit de 

 nombreuses expériences sur cet oxide , et confirma les con- 

 clusions des chimistes suédois. 



Avant ces travaux , le cérite avoit été rangé par Cronstedt 

 dans les mines de tungstate de fer ; Scheele n'y ayant point 

 trouvé de tungstène , l'avoit appelé faux tungstein ; et en 1784, 

 les frères d'Elhuyar avoient publié une analyse dont le but 

 étoit de prouver que le cérite contenoit 0,22 de silice, 0,24 

 de fer, et 0,64 de chaux. 



Jusqu'ici le cerium n'ayant été obtenu à l'état métallique 

 qu'en très-petite quantité, on ignore la plupart de ses pro- 

 priétés ; c'est ce qui nous engage à exposer d'abord la préparation 

 et les propriétés de ses oxides , à donner ensuite l'analyse du 

 cérite, et enfin à parler des tentatives que l'on a faites pour 

 obtenir le cerium à l'état métallique. 



Analyse du cérite. Suii/ant 



Berzelius 

 etHisinger. Vauquelin. 



fsilice 23,0 — 17,5 



Le cérite de \ oxide de cerium 5o — 63 



Bastnaès est (oxide de fer 22 — 2 



formé de 1 sous-carbonate de chaux. . . 5,5 — 3 34 



[eau quantité indéterminée. 12 



98,5 



On traite le cérite par l'eau régale ; tout est dissous hors 



la silice. On fait concentrer la liqueur pour en chasser la 



plus grande partie de l'acide en excès. On étend le résidu- 



